3S3 Z I N 



de celui qu'on trouve dans la naltire, leofuel contient cle» 

 corps élrauf>ers : nous h' décrirons plus bas. F. ZiNr (XYDÉ. 



Le zinc s'allie assez bien av(-c la plup;irl des mélaux duc- 

 tiles; avec le mercure , le sodium , le potassiuni , I or, If fer 

 et le platine, il donne des alliages i assans ; avec léLiin , le 

 cuivre, il produit des alliages ductiles. Il n'a pu être allié 

 avec le nii kel. On ignore en quelles proportions il faut Pallier 

 au plomb ou a Targenl pour en obtenir des alliages ductiles 

 ou cassans. 11 en est de même de ses alliages avec le bis- 

 muth, l'arsenic , I antimoine , le manganèse et le molybdène ; 

 il n'a pu être allié au cobalt. Jl s'amalgame avec le mercure 

 dont il relient le double de son poids. Cet amalgame est 

 solide , mais il se ramollit par la trituration et devient presque 

 fluide. 



Les alliages des différens métaux avec le zinc produisent 

 quelquefois un changement de cont- xlure dans lun et l'aulre 

 métal. Avec l'antimoine, par exemple, il forme une masse 

 d'une contexlure grenue , quoique celle des deux métaux sé- 

 parés soit lamelleuse. La densité d(.' ces alliages est !<• plus 

 soiivenl différente de ce qu'elle devroil être d .iprès la pe- 

 santeur spécifique de chacfue métal : dans les alliages du zinc 

 avrc le fer ou avec Tantim )ine ou l'élain , la pesanteur spé- 

 cifique es( mv>indre. C -si le contraire ponr les alliages du 

 zinc avec le plomb ou le cuivre ; la densité est pltis considé- 

 rable , surtout pour l'alliage du zinc et du cuivre dont la 

 pesanteur spécifique l'emporte d un dixième. 



L'alliage le plus intéressant à connoîlre est celui de zinc 

 et de cuivre. On lui donne , dans les arts , les noms de 

 /«/ton, de cuivre jtjiine , de siniiLir , d'or de Manfieirn , de 

 jnéla/ (lu p'inre , de iomhac ^ à^utlinge du inime tiohert, d uripeauy 

 etc. Cet alliage est formé de viugi à quar<inte parties de zinc 

 €l de quatre vingis à soix'mie parii's de cuivre. Il est jaune, 

 très-malléable et très duclile à froid , et ne l'est point ou ne 

 l'est que très - peu à une lemp.jralure élevée Sa pesanteur 

 spécifique est de 7,81 à 8,4.i.- H est infiniment moins sujet à 

 coniiacttrr ceile roaiiie perli ie, connue sous le noir» de irri- 

 de-gris , qui rend si <l.in;^ere'J"c tes usiensiies de cuivre rouge. 

 Ii(î laiton est beaucoup moins bon comiucteur an cai<Mi(jue 

 q.ie le cuivre ; il est pins f'isii>!e q'ie cel'u-r.i , el entre en tu- 

 Sion au-dessoi!S de la c'ialeur rosge. Quoiq.ic le zinr soit 

 m nos ductile que le cuivre , il ne ùi.iiinuc rien a sa ductilité, 

 ainsi qu on en peut juger par les fils et les lames d'oripeau 

 ou de cuivre jaune. Cel alliage ne se fait point dune manière 

 directe par un mélange de deux mélanx fondus ensemble ; 

 c'est par un autre procédé qu'on nomme cctuenlatiou. On 



